44 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Weil die Abkühlungskurven bei den oben besprochenen Schmelz- 

 versuchen genau oder jedenfalls annähernd genau zusammenfallen, ist 

 man berechtigt den Schluss zu ziehen, dass die prozentische Zunahme 

 der sp. Wärme mit der Temperatur für die in der Tabelle S. 4^ zuerst 

 aufgeführten sechs Silikate'^ — wie auch für Diabas und Basalt — 

 dieselbe oder annähernd dieselbe sei?t muss. 



Die prozentische Zunahme der sp, Wärme sollte somit für alle die 

 vorliegenden acht Silikate ^ jedenfalls annähernd dieselbe sein. Die erhal- 

 tenen nicht unwesentlichen Abweichungen dürften hauptsächlich auf den 

 bei diesen Untersuchungen ganz beträchtlichen Fehlerquellen beruhen. 



Um dem richtigen Wert ' so nahe als möglich zu kommen nehme 

 ich, indem ich das Hauptgewicht auf die nach meiner Meinung zuver- 

 lässigsten Bestimmungen lege, das Mittel der verschiedenen Bestim- 

 mungen, — und gelange hierdurch zum Resultat 100 : 145.^ 



Die mittlere sp. Wärme der Ca-Mg-Fe- AI ^-Silikate (im festen 

 Zustande) ist annähernd 4s^l^ höher für 1200 — 0° als für 100 — 0°. 



Diese Angabe ist freilich wenig genau; die Unsicherheit beträgt 

 jedoch für die meisten dieser Silikate wahrscheinlich nicht mehr als etwa 



± 5 '/o. 



Aus Roberts-Austens Untersuchungen für das Intervall 850 à 800 

 bis 467° und Barus's Untersuchungen für das Intervall 11 50 bis 800° 

 — wie auch, wie ich unten näher besprechen werde, aus meinen eigenen 

 Untersuchungen für das Intervall 1200 bis 400° — folgt, dass die sp. 

 Wärme der Silikate bei höheren Temperaturen annähernd nach einer 

 geraden Linie steigt, also annähernd nach der Formel c ^= a -\- ßt\ 

 die Glieder yt"^ und àt"^ dürften von einer verhältnismässig untergeord- 

 neten Bedeutung sein. 



Die wahre sp. Wärme åtr festen Silikate ist somit bei 1200° annä- 

 hernd 2 V -^ = -^ so hoch wie bei 100 — 0° oder bei t;o°: somit, indem 

 ^^ 100 10 j > ' 



wir voraussetzen, dass die sp. Wärme auch bei niedriger Temperatur 



annähernd nach einer geraden Linie steigt, bei 1200° -^— so hoch wie 

 *= ^ ' 100 



bei 0°. 



' Diese führen alle ziemlich viel 5/0, und CaO (43 — 55 "/^ StO^, die meisten 20—48 "/^ 



CaO); Rest MgO, bezw. Al^O^. — Auch der Diabas und der Basalt enthält etwa 



50 '•/q SiO^, dann auch etwas CaO. 

 2 Auch für Quarz dürfte die Steigerung jedenfalls in grossen Zügen dieselbe sein. 

 ' Wenn wir die sicher zu hohe Bestimmung von R.-Austen ausser Betracht setzen, 



erhalten wir als Mittel der übrigen: Cjqq_q : c^22l—0 ^^ "^° ' '■^^" 



Ich glaube aber, dass die Bestimmungen für CaSiO^ und CaAl,^SinO^ ein wenig 



zu hoch sind, und deswegen führe ich als Resultat auf: (^xqq-q'- ^^i^qq-q ^ 100: 145» 



